212 DEGÉR01TE. 



Hongrie, avec quartz résinite (halbopal) jaune; a Luckau en Moravie 

 dans un calcaire, avec une opale vert serin dont elle semble être un 

 dérivé; à Haar et à Leitzersdorf près Passau en Bavière; au Meenser 

 Steinberg près Gôttingen; a Andréasberg au Hartz, accompagnée 

 d'hématite rouge, dans un filon au milieu du schiste argileux. 



Analyses de la nontronite : a, de Montmort, par Jacquelain; 

 è, vert clair, d'Andréasberg, par Mehner; c, de Tirschenreuth, par 

 Mùller; cZ, de la pinguite de Wolkenstein en Saxe, par Kersten; 

 e, de la graménite du Menzenberg, par Bergemann;/, dufett- 

 bol de Halsbriicke près Freiberg, par Kersten. 





a 



b 



e 



d 



e 



f 



Silice 



41,31 



40,49 



47,10 



36,90 



38,39 



46,40 



Oxyde ferrique 



35,69 



33,70 



35,75 



29,50 



25,46 



23,50 



Alumine 



3,31 



4,09 



7,45 



1,80 



6,87 



3,01 



Oxyde ferreux 



» 



2,25 



» 



6,40 



2,80 



» 



Oxyde manganeux 



» 



» 



» 



0,44 



0,67 



trace 



Magnésie 



Cu 0,90 



» 



» 



0,45 



0,75 



» 



Chaux 



0,19 



4,41 



» 



» 



0,56 



» 



Potasse 



» 



» 



» 



» 



4,14 



» 



Eau 



48,63 



21,81 



40,00 



25,14 



23,36 



24,50 



100,03 100,45 400,00 400,00 400,00 97,41 



Analyses : de lachloropale, g, terreuse, de Hongrie, par 

 Bernhardi et Brandes; h, a cassure conchoïdale,i, a cassure ter- 

 reuse, du Meenser Steinberg près Gôttingen, par Hiller; j, de 

 l'unghwarite d'Unghvâr, par de Hauer . 





g 



h 



i 3 



Silice 



45,00 



74,6 



39,7 58,4 2 



Oxyde ferrique 



32,00 



46,3 



28,0 Fe21,27 



Alumine 



0,75 



2,1 



3,7 » 



Magnésie 



2,00 



4,5 



2,4 » 



Chaux 



» 



» 



» 0,66 



Eau 



20,00 



8,3 



26,1 20,27 



99,75 99,8 99,9 100,32 



Il est probable que c'est à l'état d'oxyde ferreux que le fer existe 

 dans toutes les variétés de chloropale, comme M. de Hauer l'a 

 constaté pour l'unghwarite. 



DEGÉROÏTE; Kutorga. Amorphe. Brune. Paraît se rapporter 



a la formule : Fe Si 2 + 3 H. L'analyse a donné a Thoreld : 



I 

 Si 36,60 Fe 41,40 Al 0,80 Fe 1,16 Ca 2,90 Mg 2,50 H 13,70 

 = 99,06. Observée a l'île Degerô près Helsingfors en Finlande. 



